— 1067 — 



Cu^l^.Agl 0,000167 



Cu^l^.2Agl 0,000095 



Cm.I^.SA^I 0,000095 



Cu J,. A Agi 0,000205 



CuA^.\'2Agl 0,000007 



La contrazione die accompagna il cangiamento di strut- 

 tura aumenta col percento di A^I : tuttavia pare che per il 

 Cu^\^. AAgl la contrazione sia maggiore che per il Cv^\^. 

 \2Agl. Per questi due corpi poi essa è più grande che per 

 l'joduro d'argento. Ma non è facile determinare il vero va- 

 lore di questa contrazione, perchè vi è grande differenza 

 fra i due coefficienti di dilatazione di un medesimo corpo 

 prima e dopo del cangiamento di struttura, e questo can- 

 giamento si compie soltanto in un intervallo di tempera- 

 tura che qualche volta raggiunge un centinaio di gradi. 



Passando dal Cu^lo. Agi al Cu^l^. \2Agl, la temperatura 

 a clii comincia la trasformazione del corpo va sempre di- 

 minuendo da 256° a \24°, e Tintervallo di temperatura nel 

 quale si compie la trasformazione va invece aumentando 

 da 60" a JOO" circa. 



Il calore specitìco per temperature inferiori a quella in 

 cui comincia il cangiamento di struttura, diminuisce al 

 crescere del percento di Agi , e in ogni caso cresce al cre- 

 scere della temperatura. Pare che il coefficiente di (T-hO 

 nelle formole che danno e cresca col percento di A^I e 

 possa essere anche maggiore di quello che compete all' jo- 

 duro d'argento. Farebbe veramente eccezione il coefficien- 

 te 0,000028 corrispondente al corpo CwJ^. 3A^I , perchè è 

 alquanto minore di 0,0000295, che vale per il CuJ^. 2Agl : 

 ma probabilmente ciò è dovuto alla incertezza delle spe- 

 rienze, in particolare dei n. 30 e 31. 



1 valori di ^^ crescono col percento di C« J.^ : questi 

 valori sono più piccoli di quelli che si dedurrebben^ dalle 



Tuìiiu /, Serie VI. 13G 



